354 Lorenzenit. 



og en udpræget Absorbtionsforskel: 

 b > c > a. 



Mineralet er optisk positivt; Akseplanen er a{l00}; den 

 spidse Bisectrix er parallel med è-Aksen. Den ydre Akse- 

 vinkel (2 E) er 72°. Lys- og Dobbeltbrydningen er stærke; 

 for gult Lys er: 



a = 1.7431, y = 1-7876. 



Ved Ophedning for Blæserøret smelter Lorenzeniten let til 

 en sort Kugle. Den dekomponeres ikke af andre Syrer end 

 Flussyre. 



Analyse er udført af Mauzelics (hos Flink): 



Si0 2 



34.26 



TiO, 



35.15 



Zr0 2 



11.92 



Na 2 



17.12 



K 2 



0.37 



H 2 



0.77 



99.59 



Til denne Sammensætning svarer s meget nær ovenstaaende 

 Formel, hvor der dog ikke er taget Hensyn til Vandindholdet. 



Lorenzeniten forekommer udelukkende i krystalliseret Til- 

 stand i temmelig ringe Mængde i Syenitpegmatitgangene. 

 Krystallerne af Type 2 sidder paa store Ægirinkrystaller, der 

 paa Prismefladerne ofte er forsynede med store, ved Ætsning 

 frembragte, Fordybninger, i hvilke der findes Ægirinnaale og 

 -splinter i Parallelstilling med Hovedindividet; i de samme 

 Fordybninger findes baade Lorenzenit og Elpidit, begge sand- 

 synligvis fremkomne ved Omdannelse af Ægirinen; desuden 

 findes smaa Blade af Zinnwaldit. Lorenzeniten og Ægirinen 

 er ofte anbragte i indbyrdes Parallelstilling, saaledes at Bet- 

 ningen af c- Aksen er fælles for begge Mineraler og 5 {0 1 UJ 

 af det først nævnte Mineral falder sammen med a {lOO} af 

 det sidst nævnte. 





